INFORME SOBRE EL CEMENTO ARGENTINO 139 



T P T P 



O — 2 horas O 0,029 



10 0,04 30 0,029 



20 0,035 3 horas O 0,027 



30 0,035 30 0,027 



/ hora O 0,035 i horas O 0,02 



10 0,035 30 0,02 



20 0,03 o horas O 0,019 



30 0,03 30 0,019 



Figura 20. 



A las 24 horas se le encontró fraguado. 

 En la figura 20' se comparan 17, 18 y 19. 



20. — Con estos ensayos se han hecho los correspondientes con 

 las placas. En éstas no se ha notado deformación aparente de 

 ninguna clase. 



21. — Con ios datos adquiridos se pasó á hacer sufrir al cemento 

 las últimas pruebas; decisivas^ por su naturaleza, porque debían 

 responder á las observaciones practicadas y porque de su correla- 

 ción dependía el resultado final. El conjunto de propiedades estu- 

 diadas debían determinar una mezcla cuya homogeneidad y carác- 

 ter específico se manifestaría por el preciso equilibrio de sus 

 constituyentes, conservando su energía inicial y su fuerza . 



La resistencia á la tracción de los cementos fraguados debe practi- 

 carse con una escrupulosa observación de los trabajos hechos en este 

 sentido; nunca habrá exageración en ponderar las condiciones que 

 se deben tener presentes al ejecutar una operación tan importante. 

 De consiguiente, he creído oportuno observar lo expuesto al tratar 

 del manejo del cemento cuando se estudió su endurecimiento, di- 

 gregación, etc. y las prescripciones que á continuación se exponen : 



1° No se ha amasado de una vez mayor cantidad de cemento 

 que la que podía contener cada molde; pero aquélla ha sido tal que 

 la masa superabundara á éste en tres milímetros de altura. 



2° La cantidad de agua empleada ha sido el míninum para 

 cada clase de cemento, determinada por la que ha sido usada en 

 el ensayo del endurecimiento y por la indicación que da la masa al 

 ponerla en los moldes; después de cinco minutos de reposo, el agua 

 no debe aparecer en su superficie. 



3° Con la arena de Montevideo C^), de primera clase, lavada y 



I*) Su composición centesimal es la siguiente: Si0%88'5; Fe^O', 8'45; FeO, 

 1147; CO'Ca, V5: iMgO, 0'0126; H^O, 0'09; X, 0'3004. 



